• _ 284 — 



ihnen ausgearbeiteten Modification des Cyanidverfalirens das Gold mit 

 Hilfe des elektrischen Stromes aus den Kaliumgoldcyanürlösungen aus. 

 Als positiver Pol der verwendeten Elekcricitätsquelle tauchen Eisen- 

 bleche in die zu fällende Flüssigkeit ein, als negativer Pol Bleibleche. 

 Lässt man den Strom mit einer Stärke von 0,54 Ampere für jeden 

 Quadratmeter der negativen Elektrode durch die Flüssigkeit hindurch- 

 gehen, so scheidet sich das Gold auf der Oberfläche der Bleibleche ab. 

 Die letzteren werden von Zeit zu Zeit herausgehoben und durch neue 

 ersetzt. Das ausgehobene goldhaltige Blei behandelt man durch sogen. 

 Treibarbeit weiter, indem man durch Erhitzen auf offenen Herden das 

 Blei oxydirt und das gebildete Bleioxyd durch Abziehen von dem zurück- 

 bleibenden Edelmetall trennt. Das resultirende Gold hat eine Feinheit 

 von etwa 900 Tausendtheilen. 



Dieser Siemens process wurde 1893 zum ersten Male auf dem 

 Rand im kleinen Maassstab versucht. Ein etwas grösserer Versuch 

 wurde 1894 mit 6300 Tonnen Tailings angestellt, welche dabei eine 

 Ausbeute von 45,9 kg lieferten. Seitdem hat er sich auf dem Rand 

 einer steigenden Aufnahme zu erfreuen. Mit ihm sind in der Regel 

 noch einige kleine Abweichungen in der Herstellung der Kaliumgold- 

 cyanürlösung verknüpft. Beispielsweise kann man noch wesentlich dünnere 

 Cyankaliumlösungen, bis herunter zu 0,01 procentigen benützen. Auf 

 diese Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen, ebenso wenig, wie mir 

 hier der Ort zu sein scheint, die Vorzüge der beiden Cyanid -Verfahren, 

 des Mac Arthur-Forrest- Processes und des Siemens- Processes 

 gegen einander abzuwägen. 



Die Vorzüge beider Methoden haben in der allerletzten Zeit dazu 

 geführt, das Gebiet ihrer Anwendung wesentlich über den Kreis der 

 Tailingverarbeitung hinaus auszudehnen. Zunächst ist man am Wit- 

 w^atersrand selbst dazu übergegangen, die Concentrates theilweise nach 

 dem Cyanidverfahren zu verarbeiten, statt durch Chloration. Es ist das 

 ohne Schwierigkeit gelungen, nur muss die Auslaugungsdauer dieses 

 Materials wesentlich über das bei den Tailings übliche Maass ausgedehnt 

 werden. Andere Versuche, mit Hilfe dieser Arbeitsweise auch den letzten 

 Aufbereitungsrückständen, den vorhin (S. 281) erwähnten S lim es, 

 ihr Gold nach einer vorhergehenden nochmaligen mechanischen Auf- 

 bereitung zu entziehen, scheinen bisher dagegen nicht von Erfolg ge- 

 krönt zu sein. 



